( II ) 



Il refroidit les museaux des tuyères avec des battitures mouillées. Il arrête le 

 vent et retire la loupe du feu. 



» Voici la composition des gaz correspondant aux quatre époques de la 

 deuxième période : 



!*■'= époque. 

 Acide carbonique. ... n ,97 

 Oxyde de carbone . . . 8,gi 



Hydrogène 3,i5 



Oxygène ^ 1,12 



Azote 75,05 



1) Dans la seconde période, tout l'oxygène ne se porte donc pas, comme 

 dans la première , sur le charbou ; nou-seulemeut une portion reste libre de 

 toute combinaison , mais une autre encore se porte sur du fer et du carbone 

 de la fonte pour produire de l'oxyde de fer, de l'oxyde de carbone et beau- 

 coup de chaleur. Une portion d'oxyde de fer convertit les scories crues en 

 silicate basique, et ultérieuremeut l'oxyde de fer décarbure les dernières por- 

 tions de fonte. Sans doute l'oxydation de la coucbe extérieure de la fonte est 

 l'obstacle qui empêche le carbone du combustible de pénétrer dans l'inté- 

 rieur de la masse ferreuse, pendant que l'oxyde de fer contenu dans cette 

 masse achève l'affinage de la fonte en réagissant sur le carbone. 



Il Ou a essayé sans succès de remplacer le charbon de bois, dans l'affinage 

 comtois, par le bois vert et le bois desséché. 



>' B. Affinage de tafonteau charbon de boissons le point de vue de l'appli- 

 cation. — Les détails dans lesquels nous venons d'entrer expliquent bien, con- 

 formément à la comparaison que nous avons faite entre le haut fourneau et la 

 forge , pourquoi les gaz qui se dégagent de celle-ci n'ont point la constance 

 de composition de ceux qui se dégagent du premier : ainsi, le vent de la forge 

 est variable; dans la seconde période de l'affinage, l'acide carbonique produit 

 ne traverse pas une couche épaisse de combustible, ainsi que cela a lieu dans 

 la première période; et dans celle-ci même, l'épaisseur de la couche au- 

 dessus de la région moyenne, et l'état du charbon, suivant qu'il est froid ou 

 qu'il a déjà éprouvé l'action de la chaleur, influent sur la nature du produit 

 gazeux des feux d'affinerie comtois. 



" La première conséquence à déduire de cet état de choses est l'impos- 

 sibilité d'obtenir nue température assez élevée et soutenue durant un temps 

 suffisant pour opérer le puddiage de la fonte , comme on peut le faire 

 avec les gaz dégagés d'uu haut fourneau. Mais on tire aujourd'hui un très- 

 bon parti de ces gaz pour échauffer des fours oii l'on expose, soit des tôles 



2., 



